(59) 
est certain que le verre à base de soude ou de chaux, contenant u 
portion d'alumine, est beaucoup plus difficile à dévitrifier que le verre à glace. 
» Des fragments de ce dernier verre (au sulfate ou au carbonate) ont 
toujours été chauffés comparativement dans des arches à côté des échan- 
tillons des silicates alumineux dont il vient d’être question. 
» Le verre alumineux contenant de la chaux est très-sensiblement plus 
coloré que celui qui n’en renferme pas. Cela tient à ce que le verre calcaire 
attaque plus profondément la matière des creusets que le verre alcalino- 
alumineux. On devait s'attendre à ce résultat, puisque l'addition d’une 
certaine quantité de chaux permet de faire entrer dans le 
portion beaucoup plus forte d’alumine. 
» M. Baille a encore examiné les verres alumineux cités dans cette Note 
sous les n% 2, 3, 4 et 5; malheureusement les échantillons que je lui avais 
remis, ceux mêmes qui avaient été exposés longtemps au rouge sombre 
dans le but de constater leur faculté de dévitrification, étaient chargés de 
bulles et de stries. | 2 | 
» En attendant des verres alumineux plus-beaux, M. Baille a déterminé 
avec le plus de soin possible les indices de réfraction des trois couleurs 
prises aux environs des raies du spectre C, Det F, et obtenu les nombres 
suivants : 
ne forte pro- 
verre une pro- 
N° ». No 3. N° 4. N° 5, 
Le DES 1,5120 1,9143 1,5153 
» jaune, ,. 6. a 1,5137 1,5159 1,5167 
s o e EEST 1,5411 1,5224 1,5232 
Indice moyen........ 1,5172 1,95174 1,5192 1 ,5200 
Coefficient de dispersion. 0,00185 o 00177 0,00154 0,00153 
Lumière rouge ss. 
» Ces verres sont des crowns de faible pouvoir réfringent. Les deux pre- 
miers, ainsi que les deux derniers, sont presque identiques. 
» Un fait curieux semble résulter de ces observatio 
que les proportions d’alumine contenues dans le verre 
de réfraction augmente également, et la dispersion diminue. Pour le cris- 
tal, au contraire, les pouvoirs réfringents et dispersifs augmentent en même | 
temps, et avec la quantité de plomb qu'il contient. Toutefois ce fait ne peut 
pas être considéré comme démontré par ces seules expériences, car lim- 
pureté des verres étudiés ne permettait de faire aucune mesure rigoureuse. 
ns: c'est qu’à mesure 
augmentent, l'indice 
Verre magnésien. 7 
‘» La magnésie forme avec la silice et la soude un verr 
e blanc qui res- 
semble au verre ordinaire. i ) S991 690 9 
